—  806  — 
I.  Lega  Sn  Bi. 
n  La  lega  Sn  Bi  è  stata  studiata  in  due  dilatometri  diversi,  i  quali  hanno 
dato  per  valori  della  densità  D  alle  varie  temperature  t  quelli  registrati  nella, 
tab.  IV.  Kicordiamo  che  Wn  indica  il  volume  dei  dilatometri  determinato  sino 
alla  divisione  n  del  loro  cannello,  ed  è  espresso  in  cm  ^  ;  w  invece  è  il  volume 
di  una  divisione  del  cannello  nel  tratto  di  esso  ove  arriva  la  colonnina  del 
metallo  fuso,  ed  è  espresso  nella  stessa  unità. 
tt  P  è  il  peso  in  grammi  della  lega  che  riempie  il  dilatometro.  È  inutile 
avvertire  che  tanto  nella  calibrazione  dei  dilatometri,  quanto  nelle  pesate 
delle  leghe  in  essi  introdotte  si  tiene  sempre  conto  della  spinta  dell'aria,  ed 
i  numeri  riferiti  sono  sempre  corretti  rispetto  a  tal  causa  di  errore. 
Tabella  IV. 
33.1 
Dilatometro  I. 
=  4,19264    w  =  0,0018485 
P=  36,9879 
Dilatometro  II. 
,  =  5,13846    w  =  0,002300 
P  =  45,1804 
P  Serie 
1           2="  Serie 
t 
D 
t 
D 
1 
t 
D 
1 
151.2 
8.7709 
11 
158.7 
8.7829 
2 
179.6 
8.7621 
12 
178.9 
8.7774 
3 
186.3 
8.7572 
4 
214.5 
8.7311 
13 
204.8 
8.7580 
5 
246.5 
8.6968 
8 
250.7 
8.6965 
14 
242.6 
8.7211 
6 
277.9 
8.6617 
9 
275.9 
8.6696 
15 
274.0 
8.6874 
7 
298.3 
8.6441 
10 
289.7 
8.65405 
16 
306.6 
8.6521 
"  Come  fa  vedere  questa  tabella,  la  lega  Sn  Bi  è  stata  studiata  entro  un 
intervallo  di  temperatura  abbastanza  esteso  (151°  —  307").  Le  due  serie  di  mi- 
sure eseguite  col  dilatometro  I.  ci  hanno  mostrato  che  alle  temperature  più 
basse,  cioè  a  quelle  inferiori  ai  210",  dopo  parecchie  fusioni  e  lente  solidificazioni 
della  lega,  non  si  possono  ottenere  valori  concordanti  della  densità.  E  questa, 
la  ragione  per  cui  non  riportiamo  sotto  la  II.  serie  i  valori  della  densità  alle 
temperature  inferiori  ai  250°,  perchè  riuscirono  troppo  piccoli,  ed  anzi  anda- 
vano diminuendo  di  valore  colla  ripetizione  delle  prove.  Alle  temperature  più 
elevate  invece  i  risultati  concordano  pienamente  con  quelli  della  prima  serie. 
«  Coi  dati  delle  esperienze  1,  2,  3,  4  e  coi  valori  medi  di  quelli  delle 
esperienze  5-8 ,  6-9  ,  7-10,  abbiamo  costruita  la  curva  delle  densità  della 
lega,  assumendo  come  ascisse  le  temperature  (1"""  per  ogni  grado)  e  come 
ordinate  le  densità  (l'"™  per  ogni  metà  della  terza  decimale).  Tale  curva  si 
